ANALISIS VARIASI UKURAN AGREGAT BATU BASALT SCORIA TERHADAP HASIL UJI KUAT TEKAN BETON MUTU K-250
Feri Yuliansyah (1) , Cahya Sujatmiko (2)
Universitas Taman Siswa Palembang (1)
Fakultas Teknik Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai (2) feri.yuliansyah@gmail.com (1) , cahyasujatmiko@gmail.com (2)
Abstrak. Perkembangan pembangunan saat ini meningkatkan kebutuhan bahan material yang tinggi. Salah satu  bahan  material  yang  dapat  digunakan  untuk  memenuhi  kebutuhan  pembangunan  adalah  batu  basalt scoria.  Batu  basalt  merupakan  batuan  beku  dengan  sebaran  hampir  di  seluruh  Indonesia  menurut  peta geologi.  Salah  satu  daerah  yang  kaya  dengan  batuan  khusunya  batuan  basalt  yaitu  Provinsi  Lampung. Penelitian  ini  bertujuan  untuk  mengetahui  komposisi  dan  ukuran  paling  optimal  penggunaan  batu  basalt scoria  sebagai  agregat  yang  menghasilkan  kuat  tekan  beton  mutu  K-250  tertinggi.  Penelitian  dilakukan  di Laboratorium  PT. Manggung Polah Raya dan Laboratorium PT. Rajawali. Variasi agregat kasar batu basalt scoria yang digunakan adalah variasi I (1.18-2.75 mm), variasi II (2.75-4.75 mm),  dan  variasi  III  (4.75-9.5 mm).  Sedangkan  variasi  agregat  kasar  batu  batu  andesit  yang digunakan yaitu variasi I (0.5cm), variasi II (1-2 cm), dan variasi III (2-3 cm). Benda uji berbentuk kubus dengan ukuran 15x15x15 cm. Pengujian kuat tekan  dilakukan  pada  umur  3,  7,  dan  28  hari  dengan  benda  uji  sebanyak  36  buah.  Hasil  penelitian menunjukkan bahwa variasi ukuran agregat kasar berpengaruh terhadap kuat tekan beton K-250. Penggunaan batu basalt scoria mempunyai nilai kuat tekan lebih baik dibandingkan dengan batu andesit. Penggunaan batu basalt  scoria  dengan  ukuran  9,50-4,75  mm  memiliki  kuat  tekan  paling  tinggi  sebesar  335,66  Kg/cm2. Sehingga  dapat  disimpulkan  bawah  ukuran  agregat  paling  optimum  adalah  mengunakan  ukuran  9,50-4,75 mm  untuk  beton  mutu  K-250.  Hasil  uji  kuat  tekan  umur  28  hari  menunjukkan  bahwa  penggunaan  agregat kasar batu basalt scoria  pada  ukuran  2,75-1,18  mm,  4,75-2,75  mm,  dan  9,50-4,75  mm  menghasilkan kuat    tekan  berturut-turut  adalah  227,29  kg/cm2,  269,97  kg/cm2,  dan  335,66  kg/cm2    dengan  peningkatan kuat tekan 32-38%.
Kata kunci: Agregat, Andesit, Basalt, Beton, Kuat tekan.

## I. PENDAHULUAN
Batu  basalt  adalah  termasuk  batuan beku yang memiliki sebaran merata hampir di  seluruh  Indonesia  menurut  peta  geologi Indonesia.  Di  kepulauan  Natuna  batuan tertua  terdapat  batuan  beku  basalt  dan  di pulau  Midai  di  barat  daya  kepulauan Natuna  terdapat    vulkanik    basalt. Selanjutnya    di    wilayah    sumatera    bagian barat    terdapat  batuan    basalt,    hal    itu dikarenakan  Sumatera  Barat tersusun  atas endapan    batuan  tersier    yang  sangat    tebal dan    bersifat    resistensi    terhadap    erosi kecil.    Singkapan-  singkapan  batuan  yang berumur  pretersier  di  jalur  non-vulkanik
sangat  jarang  ditemukan,  sedangkan  untuk batuan basalt dapat ditemukan secara lokal.
Batuan  basalt  dapat  pula  ditemukan  di Sumatera  Selatan  dan  Provinsi  Lampung. Di  Sumatera  Selatan  terdapat  lava  basalt dan terjadi sesar serta lava riolitik hingga ke daerah  Sukada,  di  Lampung  terdapat plateau  batu  Basalt  yang  terjadi  sejak zaman  kuarter.  Selain  terdapat  di  pulau- pulau  di  atas,  di  Sulawesi,  batuan  basalt dapat  ditemukan    intrusi    pada    ofiolit berupa  batuan  beku  basalt.
Intrusi    sendiri    adalah  batuan  beku yang  telah  menjadi  Kristal  dari  sebuah magma  yang  meleleh  di  bawah  tanah sebelum  mereka  mencapai  permukaan bumi, sedangkan ofiolit merupakan
Feri Yuliansyah : Analisis Variasi Ukuran Agregat Batu Basalt Scoria Terhadap Hasil Uji Kuat Tekan Beton Mutu K-250
penggalan  kerak  samudera  dan  lapisan mantel  atas  di  bawahnya  yang  telah terangkat  atau  terpindahkan  dan  tersingkap di  bagian  tepi  kerak  benua.  Daerah  lainnya yang  terdapat  batuan  basalt  adalah  pulau jawa,  tepatnya  di daerah  Kebumen, Banjarnegara dan Wonosobo. Disana terdapat  situs  batu  rijang  dan  lava  basalt berbentuk  bantal  di  kali  Muncar.  Selain  itu terdapat  batuan  basalt  di  daerah  Ciletuh, namun  tidak  hanya  batuan  basalt,  terdapat juga batuan gabbro.
Masyarakat  Indonesia  secara  umum menggunakan  batu  basalt  scoria  sebagai bahan  baku  pembuatan  jalan  raya  maupun bangunan.  Penggunaan  batu  basalt  ini adalah dengan   cara   dihancurkan   untuk digunakan      sebagai      agregat      dalam pekerjaan  bangunan  konvensional  dan pekerjaan  kontruksi.  Selain  itu,  batu  basalt scoria  juga  dapat  dimanfaatkan  sebagai pondasi  jalan  (landasan),  agregat  beton, agregat aspal/trotoar, dan ballast kereta api. Batu basalt juga dapat dipotong dan dipoles menjadi  sebuah  batu  ornamen  bangunan seperti ubin lantai dan monumen/tugu.
Dengan  berkembangnya  pembangunan saat  ini,  maka  kebutuhan  akan  batuan sebagai  bahan  material  cukup  bernilai ekonomis.  Salah  satu  daerah  yang  kaya dengan batuan khusunya batuan basalt yaitu Provinsi Lampung. Secara geologi Provinsi Lampung  masuk  ke  dalam  lembar  geologi Sumatera. Batu basalt di Provinsi Lampung sebagian  besar  terdiri  dari  batuan  basal berongga ( Versicular Basalt ). Survei secara geologi,  menunjukkan  bahwa  morfologi  di daerah ini banyak memperlihatkan manifestasi  permukaan  berupa  perbukitan yang  penuh  dengan  batuan.  Oleh  karena morfologi yang nampak, maka diperkirakan    bahwa    di    daerah    ini memiliki    potensi    berupa  deposit  batuan basal yang bernilai ekonomis.
Cadangan  batuan  andesit  di  Provinsi Lampung  saat  ini  mencapai  satu  milliar kubik  namun  belum  termanfaatkan  secara
maksimal.  Potensi  batuan  basalt  atau andesit  ini  sebetulnya  dapat  ditingkatkan melebihi  nilai  bahan  galian  berharga  pada umumnya, seperti menjadikan bahan subtitusi  komposit  beton  ataupun  bahan isolasi dan sejenisnya. Oleh karena itu perlu adanya penelitian untuk mengetahui komposisi  dan  ukuran  paling  optimal penggunaan  batu  basalt  scoria  sebagai agregat  yang  menghasilkan  kuat  tekan beton K-250 tertinggi.

## II. KAJIAN TEORI

## Pengertian Analisis
Kata    analisis    sendiri    di    gunakan dalam  berbagai  bidang  diantaranya  ilmu bahasa,  ilmu  sosial,  ilmu  ekonomi,  ilmu alam  ( sains ),  dan  sebagainya.  Dalam linguistik,  analisis  adalah  kajian  mendalam untuk meneliti struktur sebuah bahasa. Pada kegiatan  laboratorium,  kata  analisis  berarti kegiatan  yang  dilakukan  di  laboratorium untuk  memeriksa  kandungan  suatu  zat dalam cuplikan. Pengertian analisis Menurut (Komarudin, 2001) adalah kegiatan  berpikir  untuk  menguraikan  suatu keseluruhan  menjadi  komponen  sehinga dapat  mengenal  tanda-  tanda  komponen, hubungannya  satu  sama  lain  dan  fungsi masing-masing  dalam  satu  keseluruhan yang terpadu.
Dalam  ilmu  sains,  analisis  adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguraikan suatu bahan menjadi senyawa penyusunnya.  Dan  dalam  ilmu  kimia, analisa  di  gunakan  untuk  menentukan komposisi  suatu  bahan  atau  zat.  Salah  satu bentuk analisis adalah merangkum sejumlah  besar  data  yang  masih  mentah, untuk    selanjutnya    diolah  menjadi  sebuah informasi  yang  dapat  diinterpretasikan. Semua bentuk analisis berusaha menggambarkan pola-pola secara konsisten dalam  data  sehingga  hasilnya  dapat dipelajari  dan  diterjemahkan  dengan  cara
yang  mudah,    singkat    dan    penuh  dengan arti.

## Agregat dan Jenis Penggunaannya
Menurut (Munir, 2017) Agregat
merupakan  komponen  beton  yang  paling berperan  dalam  menentukan  besarnya. Agregat untuk beton adalah butiran mineral keras  yang  bentuknya  mendekati  bulat dengan  ukuran  butiran  antara  0,063  mm  – 150  mm.  Agregat  menurut  asalnya  dapat dibagi  dua  yaitu  agregat  alami  yang diperoleh  dari  sungai  dan  agregat  buatan yang  diperoleh  dari  batu  pecah.  Dalam  hal ini,  agregat  yang  digunakan  adalah  agregat alami yang berupa coarse agregat (kerikil ), coarse  sand  (pasir  kasar),  dan  fine  sand (pasir  halus).  Dalam  campuran  beton, agregat merupakan bahan penguat ( strengter ) dan pengisi ( filler ), dan menempati  60%  –  75%  dari  volume  total beton.
Keutamaan  agregat  dalam  peranannya di dalam beton :
a. Menghemat penggunaan semen
Portland
b. Menghasilkan  kekuatan  besar  pada beton
c. Mengurangi penyusutan pada pengerasan beton
d. Dengan  gradasi  agregat  yang  baik dapat tercapai beton yang padat.
Agregat  halus  yang  tidak  memenuhi percobaan  tersebut  juga  dapat  dipakai,  asal saja  kekuatan  tekan  adukan  agregat  pada umur  7  dan  28  hari  tidak  kurang  dari  95% dari kekuatan  adukan  agregat  yang  sama, tetapi    dicuci    terlebih    dahulu    dalam larutan  NaOH  3%  yang  kemudian  dicuci bersih  dengan  air  pada  umur  yang  sama. Agregat  halus    harus    terdiri    dari    butiran yang  beranekaragam  dan  apabila  diayak dengan  ayakan  susunan  harus  memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
a. Sisa  diatas  ayakan  4  mm  minimum beratnya 2%
b. Sisa  diatas  ayakan  1mm  minimum beratnya 10%
c. Sisa  diatas  ayakan  0,025    beratnya berkisar antara 80% sampai 95%.

## Batu Basalt Scoria
Basalt mempunyai  komposisi  mineral antara  lain plagioclase  feldspart,  pyroxene, olivine,  megnetite . Type  basalt berdasarkan komposisi kimianya dibedakan dua golongan  yaitu basalt  alkali dan basalt tholetik . Batu basalt alkali Batu basalt jenis alkali memiliki    kandungan    Na2O    dan K2O  yang  lebih  besar  dari  batu basalt tholeitik . Basalt  alkali juga  mengandung titanium  augit,  fenokris  olivin ,  oksida  besi, nephelin dan plagioklas-Ca .  Batu basalt akali bersifat underaturated .  Batuan  ini banyak    ditemukan    di rifted    continental crust atau    daerah    kerak    benua    yang mengalami rifting .  Selain  itu,  batu basalt juga    dapat    dijumpai    di updomed continental crust atau kerak benua berbentuk  kubah  yang  terangkat,  dan  juga pulau- pulau oceanic .
Batu basalt  tholeitik Kadar  Na2O  dan K2O  pada  batu basalt  tholeitik jauh  lebih sedikit  dari  pada  batu basalt  alkali . Basalt tholeitik bersifat oversaturated dan memiliki  kandungan pigeonit,    augit subklasik ,    dan interstitial    glass .    Batu basalt  tholeitik dapat    ditemukan    sebagai lava    atau    magma    esktrusi    yang    sangat besar.  Begitu  besarnya  volume  magma tersebut sehingga membentuk plato di kerak benua seperti yang terdapat di Deccan Trap, India.  Selain  itu,  batu basalt  tholeitik juga dapat  ditemukan  di  lantai  samudera (Ilmugeografi, 2016).
Mineral basalt yang  mengandung feldspart dan ferro  magnesium terbentuk karena  dipengaruhi  oleh  proses  pembekuan magma  dan  komposisi  kimia  dari basalt berdasarkan  lokasi basalt diketemukan
Feri Yuliansyah : Analisis Variasi Ukuran Agregat Batu Basalt Scoria Terhadap Hasil Uji Kuat Tekan Beton Mutu K-250
(Shrivastav  &  Tare,  2015).  Mineral basalt dapat  dijadikan  serat  atau fiber melalui pelelehan  pada  tungku  dengan  suhu 1400oC.  Kandungan  kimia  pada basalt bersifat  asam  dan alkali akan  tetapi  tidak bersifat corosive dan  memiliki  kemampuan menyerap gas (Militinky & Kovacic, 1996).
Batu basalt  scoria terbentuk  ketika lava  mencapai  permukaan  bumi  akibat letusan  gunung  berapi,  ketika  sampai kepermukaan  bumi  lava  mendingin  dengan cepa  t  dan  beberapa      minggu      kemudian membentuk   batuan   padat.   Batu basalt biasa  dipergunakan  sebagai  batu  pondasi oleh  penduduk.  Menurut  Pusat  Data Informasi  Energi    Sumber    Daya    Mineral Kementrian    ESDM    tahun    2015    jumlah cadangan basalt di  Indonesia  berjumlah 6.282.661.980  ton  (ESDM,  2015).  Provinsi Lampung memiliki potensi batu basalt yang tersebar  di  berbagai  Kabupaten  dengan sejumlah cadangan sebesar 336.510.000 ton (Widojoko & Rajiman, 2011).
Berdasarkan  hasil  analisa  komposisi kimia  material basalt yang  berasal  dari Labuhan Maringgai Lampung Timur adalah: SiO2 : 55,10 % + Al2O3 : 17,95 % +  Fe2O3:  5,61%    total  :  78,66  %  dan senyawa  kimia  lainnya  (Widojoko  & Rajiman,  2011).  Material basalt yang berasal      dari      labuhan      Maringgai Lampung    Timur    ini    memenuhi persyaratan  yang  disyaratkan  ASTM  C618 agar  komponen  kimia  mempunyai  sifat pozzolan yang  SiO2    +  Al2O3    +  Fe2O3 minimal  70  %  sehingga  memungkinkan untuk dijadikan sebagai bahan pengisi pada semen  jenis  PCC.  Senyawa  kimia  semen adalah  tri  kalsium  silikat  (C3S),  dikalsium silikat  (C2S),  tri  kalsium  aluminat  (C3A) dan tetra kalsium alumina ferrit (C4AF).

## Batu Andesit
Menurut  (Geost,  2016)  andesit  adalah nama salah satu batuan beku ekstrusif yang tersusun  atas  butiran  mineral  yang  halus
( fine-grained ).  Batuan  beku  ekstrusif  ini biasanya ringan dan berwrna abu-abu gelap. Pada kondisi  cuaca tertentu,  Andesit sering terlihat  berwarna  coklat  sehingga  untuk mengidentifikasinya perlu dilakukan pemeriksaan  yang  lebih  detail.  Andesit kaya  akan  mineral  plagioklas  feldspar  dan biasanya mengandung biotit, piroksen, atau amphibole .  Nama  andesit  berasal  dari pegunungan  andes  di  Amerika  Selatan. Andesit  di  pegunungan  Andes  terbentuk sebagai  lava  “ interbedded ”  bersamaan dengan deposit abu vulkanik ( ash ) dan tufa di  bagian  sisi-sisi  stratovolcano  yang curam.  Stratovolcano  andesit  ditemukan  di atas  zona    subduksi    di    Amerika    Tengah, Meksiko,    Washington,    Oregon,    Jepang (lihat  disini  Peta  Jepang),  Indonesia, Filipina,  Karibia,  Selandia  Baru,  dan dibeberapa lokasi lainnya.
Menurut (Geost, 2016) andesit ditemukan dalam aliran lava yang dihasilkan  oleh  stratovulkano.  Lava  yang naik  ke  ke  permukaan  akan  mengalami proses pendinginan dengan cepat, hal inilah yang  menyebabkan  tekstur  andesit  menjadi lebih  halus.  Butir  mineral  dalam  andesit biasanya  sangat  kecil  sehingga  tidak  dapat dilihat  tanpa  menggunakan  alat  pembesar. Beberapa  jenis    andesit  mengandung sejumlah  besar  " glass ",  dan  ada  juga  yang terlihat  jejak  lava  gas  vesikular  dengan tekstur amigdaloidal.
Andesit    adalah    batuan    umum    kerak benua    yang    biasanya    berada    di    atas zona subduksi. Andesit umumnya terbentuk setelah  “ melting ”  (pelelehan/pencairan) lempeng samudera akibat subduksi. Subduksi    yang  menyebabkan  “melting” pada zona  ini  merupakan  sumber  magma yang    apabila    naik    ke    permukaan    akan membentuk Andesit.
Andesit  juga  dapat  terbentuk  jauh  dari lingkungan  zona  subduksi.  Sebagai  contoh, batuan  ini  dapat  terbentuk  pada  “ ocean ridges ”  dan  “ oceanic  hotspots ”  yang dihasilkan  dari  “pelelehan  sebagian”
( partial  melting )  batuan  basaltik.  Andesit juga  dapat  terbentuk  selama  letusan  pada struktur  dalam  lempeng  benua  dimana magma sumber meleleh dalam kerak benua atau  bercampur  dengan  magma  benua. Kesimpulannya,   ada   banyak   lingkungan lain      dimana      andesit      mungkin      dapat terbentuk.  Andesit  terlihat  mengandung kristal plagioklas , amphibole , atau piroksen yang  berukuran  besar.  Kristal-kristal  besar ini  dikenal  sebagai  " fenokris ".  Mereka mulai  terbentuk  ketika  magma  yang mengalami pendinginan di bawah permukaan  mendekati  suhu  kristalisasi  dari mineral-mineral tersebut. Kristalisasi
mineral  pada  suhu  tinggi  ini  mulai terbentuk di bawah permukaan dan tumbuh menjadi  kristal  besar  sebelum  magma meletus.
Menurut (Geost,  2016) banyak peneliti telah  mengklasifikasikan  batuan  beku berdasarkan kimia dan komposisi mineralogi.  Namun,  semua  klasifikasi tersebut  belum    dicapai    satu    kesepakatan untuk  definisi  baku  dari  Andesit.  Untuk batuan  bertekstur    halus  seperti  andesit, klasifikasi    batuan    beku  yang  ada    tidak mungkin digunakan secara tepat di lapangan  ataupun  dalam  pembelajaran mahasiswa/siswa.
Batuan Andesit
membutuhkan  analisis  kimia  atau  mineral yang lebih spesifik.

## III. METODE PENELITIAN

## Waktu dan Tempat
Penelitian  ini  dilakukan  pada  bulan Agustus – September 2017 di Laboratorium PT. Manggung Polah Raya dan Laboratorium PT.Rajawali.

## Alat dan Bahan
Dalam  penelitian  ini  alat  dan  bahan yang diperlakukan adalah :
a. Alat
Peralatan yang digunakan dalam penelitian  adalah  Perlatan  yang  berada dari Laboratorium PT.Manggung Polah Raya  dan  Laboratorium  PT.Rajawali  , Lampung Selatan. Adapun alat yang di gunakan antara lain :
1. Timbangan
2. Stopwatch
3. Molen dan mesinnya
4. Cetok 5 buah
5. Meteran
6. Besi penumbuk
7. Kerucut Abrams
8. 18 buah cetakan Kubus beton
9. 1 buah gerobak pengangkut
10. Loyang pengaduk 3 buah
11. Papan  triplek  berukuran  40  cm  x 40 cm l
12. 1 set alat uji air content

## b. Bahan
Bahan  yang  menjadi  objek  penelitian ini  adalah  agregat  kasar  Batu  Basalt Scoria  yang  telang  di  pecah  dengan stone  crusher  dan  di  ayak  dengan ukuran  (1).  1,18-2,75  mm,  (2).2,75- 4,75  mm,  (3).4.75-9,5  mm  dan  batu andesit  dengan  ukuran  (1).  0.5  cm, (2).1-2  cm,  (3).2-3  cm  .  Bahan  lain yang digunakan adalah, semen, agregat halus (pasir), dan air.

## Metode Pelaksanaan Penelitian

## Tahap Persiapan
Pada  tahap  ini,  seluruh  bahan  dan peralatan  yang  digunakan  dipersiapkan terlebih  dahulu  agar  percobaan  dapat berjalan dengan lancar, termasuk penyediaan  agregat  kasar  dengan  tiga variasi  ukuran  batu  basalt  scoria  dan  batu andesit, studi literatur yang dijadikan acuan dan  dasar  dalam  melakukan  percobaan. Pada  tahap  persiapan  dilakukan  langkah  – langkah sebagai berikut :
1. Pemeriksaan agregat halus (Pasir)
Feri Yuliansyah : Analisis Variasi Ukuran Agregat Batu Basalt Scoria Terhadap Hasil Uji Kuat Tekan Beton Mutu K-250
Uji    dan    analisis    sesuai    SK    SNI yaitu    analisa    kadar    air,  saringan, kadar    air Saturated  Surface  Dry (SSD),  berat  isi  asli  dan  SSD,  berat jenis asli dan SSD,dan kadar lumpur.

## 2. Pemeriksaan agregat kasar
Uji    dan    analisis    sesuai    SK    SNI yaitu    analisa    kadar    air,  saringan, kadar    air Saturated  Surface  Dry
(SSD),  berat  isi  asli  dan  SSD,  berat jenis asli dan SSD,dan kadar lumpur.

## 3. Pemeriksaan semen Portland
Uji  dan  analisis  sesuai  SK  SNI  yaitu analisis  konsistensi  normal,  berat  jenis semen, dan pengikatan awal.
4. Mix design Mix  design dengan  metode DOE setelah  semua  data  yang  diperlukan pada  pemeriksaan    bahan  telah  selesai. Mix Design dapat didefinisikan sebagai proses  merancang  dan  memilih  bahan yang  cocok  dan  menentukan  proporsi relatif  dengan  tujuan  memproduksi beton  dengan  kekuatan  tertentu,  daya tahan  tertentu  dan  se  ekonomis mungkin.  Rancangan  campuran    beton bukanlah  tugas sederhana  karena  sifat yang    sanga  t  beragam  dari  material penyusunnya,  kondisi  yang  ada  di tempat kerja, khususnya kondisi eksposur,  dan  kondisi  yang  dituntut untuk pekerjaan tertentu.

## Tahap Pelaksanaan
Benda uji berbentuk Kubus sebanyak 6 buah  setiap  variasi.  Pembuatan  adukan beton  dilakukan  sesuai  SK  SNI  T  –  28  – 1991  –  03  dan  harus  memperhatikan  hal  – hal sebagai berikut:
1. Menakar  seluruh    campuran  yang dibutuhkan,  baik    pasir,  semen,    batu basalt Scoria   dan   air  sesuai  dengan mix    design begitupun    dengan    batu andesit  dilakukan  dengan  cara  yang sama .
2. Menyiapkan alat sesuai kebutuhan.
3. Untuk  cetakan benda  uji  Kubus, perlu diperhatikan kekencangan baut-bautnya pada  setiap  sisinya  dan  harus  diolesi dengan    pelumas  atau  oli  bersih terlebih dahulu.
4. Pembuatan adukan harus memperhatikan    waktu  dan  cuaca, karena  suhu  panas  di  siang  hari  dapat mempengaruhi hasil adukan.
5. Perawatan  (  curing  ),  Perawatan  benda uji dilakukan dengan cara perendaman. Perawatan beton ini mempunyai tujuan untuk  menjamin  proses  hidrasi  semen berlangsung dengan sempurna, sehingga  retak-retak  pada  beton  dapat dihindari  serta  mutu  beton  yang diinginkan bisa tercapai.

## Metode Analisis Data
Pengujian    kuat    tekan    beton    yang dilakukan  pada  umur  beton 3,  7, dan 28 hari  dengan  benda  uji  sebanyak  6  sampel tiap variasi   dan 2 semepl tiap variasi untuk pengujian  di  setiap  umur  3,  7,  dan  28  hari. Langkah-langkahnya sebagai berikut:
1. Kubus  beton  diangkat  dari  rendaman 1  hari  sebelum  pengujian,  kemudian diangin-anginkan hingga kering permukaan.
2. Setelah    dikeringkan    selama    1    hari, kemudian    sampel    beton    ditimbang dan dicatat beratnya.
3. Melakukan    caping    pada    bagian permukaan    atas    dari    Kubus    yang akan    diuji  kuat  tekannya  agar permukaannya rata, sehingga hasil kuat tekan lebih akurat.
4. Pengujian kuat tekan dengan menggunakan mesin uji tekan beton.
5. Meletakkan  sampel    beton    ke    dalam alat    penguji,    lalu    menghidupkan mesin dan secara perlahan alat menekan  sampel  beton  hingga  tercpai kuat  tekan  maksimumnya  (dibaca  dari anggka indikator
compression apparatus ).
6. Mencatat  hasil  kuat  tekan  beton  untuk tiap sampelnya.
7. Menghitung kuat tekan benda uji.

## IV. HASIL DAN PEMBAHASAN
Sebelum mencampurkan bahan campuran  beton  menjadi  suatu  adukan beton K-250 perlu adanya Mix Desain yang mengatur  setiap  takaran  beton  yang nantinya  akan  di  cetak,sehingga  kita  perlu mencari  terlebih  dahulu Mix  Desain yang akan  kita  pakai.  Dalam  Penelitian  ini pembuatan  benda  uji  menggunakan Mix Desain standart SNI dengan desain campuran  ( mix  design )  beton  dalam  meter kubik  (m3).  Kemudian  setelah Mix  Desain formula di dapat maka setiap varian sempel yang akan di buat  harus dengan acuan tabel di  atas  agar  hasil  sempel  dapat  menjadi maksimal  dan  sama  dengan  sekala  satu meter  kubik  sehingga  dapat  di  uji  dengan sekala lab.
Pembuatan    benda    uji    dilaksanakan pada  tanggal  12  dan  13  Agustus  2017 di Laboratorium  PT.  Manggung  Polah  Raya. Jumlah benda uji yang di buat sebanyak 36 dengan  masing-masing  variasi  persentase agregat  batu  basalt  menggunakan  2  buah
benda  uji.  Pembuatan  benda  uji  di  awali dengan pencampuran (homogenisasi) bahan baku  beton  yang  menggunakan  variasi ukuran  agregat  basalt  scoria  dan  batu andesit.  Setelah  seluruh  bahan  homogen selanjutkanya adonan beton dicetak menggunakan  alat  cetak  dengan  ukuran 15x15x15  cm.    setelah  di  cetak  beton  di biarkan    selama    24    jam    agar    mengeras, kemudian    setelah    mengeras    beton    di keluarkan dari dalam cetakan kubus dengan cara  membuka  sisi-sisi  baut  cetakan  satu persatu.
Setelah  semua  sempel  beton di lepaskan  dari  cetakan,  sempel  beton tersebut di rendam kedalam bak yang berisi air  dengan  kedalam  kurang  lebih  satu meter.  Beton  di  biarkan  di  dalam  bak selama waktu yang di tentukan, beton yang akan  di  uji  pada  umur  3,7  dan  28  hari  di angakat  8  jama  sebelum  pengujian  di lakukan  agar  kadar  air  yang  ada  di  dalam beton  dapat  berkurang.  Berdasarkan  desain campuran  beton  sesuai  standar  SNI, kemudian dari satu meter kubik Mix Desain formula di atas di konversi menjadi 6 buah untuk  setiap  variasi  sempel,  hal  ini bertujuan  untuk  mempermudah  membuat sempel  dalam  sekala  kecil  dengan ukuran 15x15x15 cm sebanyak 36 buah.
Pada  umur  3,  7,  dan  28  hari  dilakukan uji pada masing-masing sampel berdasarkan umur beton. Uji yang dilakukan  yaitu  uji  berat  sampel,  uji density,  uji  beban  maksimal,    dan  uji   kuat tekan.  Berdasarkan    hasil  uji    laboratorium diperoleh  data yang ditunjukkan oleh Tabel 1-3.
Tabel 1. Hasil Uji Sampel Umur 3 Hari
Keterangan Berat
Samp e l (gr) Density (gr/cc) Beban Maksim al (Kg) Kuat Tekan (Kg/cm 2 ) Basalt 2,75- 1,18 mm 5.600,00  1,66 29.331,00  130,36 5.600,00  1,66 27.515,25  122,29 Basalt 4,75- 2,75 mm 7.100,00  2,10 30.816,00  136,96 7.100,00  2,10 32.359,50  143,82 Basalt 9,50- 4,75 mm 7.850,00  2,33 44.520,75  197,87 7.850,00  2,33 42.320,25  188,09 Andesit 0,5 cm 7.850,00  2,33 26.547,75  117,99 7.950,00  2,36 28.143,00  125,08 Andesit 1-2 cm 8.150,00  2,41 40.378,50  179,46 8.350,00  2,47 41.366,25  183,85 Andesit 2-3 cm 8.300,00  2,46 36.891,00  163,96 8.200,00  2,43 36.994,50  164,42
Feri Yuliansyah : Analisis Variasi Ukuran Agregat Batu Basalt Scoria Terhadap Hasil Uji Kuat Tekan Beton Mutu K-250
Tabel 2. Hasil Uji Sampel Umur 7 Hari
Keterangan  Berat Sampel (gr) Density (gr/cc) Beban Maksimal (Kg) Kuat Tekan (Kg/cm 2 ) Basalt 2,75- 1,18 mm 5.712,00  1,69 35.357,19 157,14 5.656,00  1,68 32.843,20 145,97 Basalt 4,75- 2,75 mm 6.958,00  2,06 35.690,53 158,62 7.455,00  2,21 40.155,20 178,47 Basalt 9,50- 4,75 mm 7.850,00  2,33 52.615,43 233,85 7.536,00  2,23 48.014,25 213,40 Andesit 0,5 cm 7.614,50  2,26 30.433,38 135,26 7.950,00  2,36 33.259,91 147,82 Andesit 1-2 cm 7.905,50  2,34 46.288,44 205,73 8.767,50  2,60 51.331,76 228,14 Andesit 2-3 cm 8.466,00  2,51 44.470,42 197,65 8.528,00  2,53 45.469,60 202,09 Tabel 3. Hasil Uji Sampel Umur 28 Hari Keterangan  Berat Sampel (gr) Density (gr/cc) Beban Maksimal (Kg) Kuat Tekan (Kg/cm 2 ) Basalt 2,75- 1,18 mm 5.540,64  1,64 52.763,80 234,51 5.542,88  1,64 49.517,44 220,08 Basalt 4,75- 2,75 mm 6.818,84  2,02 53.810,34 239,16 7.678,65  2,28 63.630,54 282,80 Basalt 9,50- 4,75 mm 7.771,50  2,30 80.137,35 356,17 7.234,56  2,14 70.913,35 315,17 Andesit 0,5 cm 7.386,07  2,19 45.415,96 201,85 8.347,50  2,47 53.727,55 238,79 Andesit 1-2 cm 8.221,72  2,44 74.061,51 329,16 8.504,48  2,52 76.602,77 340,46 Andesit 2-3 cm 8.719,98  2,58 70.468,52 313,19 8.272,16  2,45 67.854,64 301,58
Berdasarkan    hasil    uji    yang dilakukan,  dapat  diketahui  bawah  variasi perubahan  ukuran  agregat  kasar  yang digunakan yaitu batu basalt scoria dan batu andesit  pada  pembuatan  beton  memiliki pengaruh  terhadap  hasil  uji  kuat  tekan. Namun  masing-  masing  niali  uji  yang diperoleh tidak terlepas dari pengaruh umur benda  uji.  Umur  benda  uji  menentukan hasil  uji  disebabkan  adanya  aktivitas pengerasan beton seiring dengan bertambahnya waktu hingga umur 28 hari.
Berat   sampel   di   ukur   dengan   cara menimbang      masing-masing      benda      uji menggunakan  timbangan  digital  kemudian
mencatat hasil yang diperoleh. Berdasarkan data yang diperoleh dapat di ketahui bahwa berat  sampel  tertinggi  terjadi  pada  sampel menggunakan  agregat  batu  andesit  ukuran 2-3 cm dengan nilai berat sebesar 8.250 gr. Hal  ini  membuktikan  bahwa  penggunaan batu  basalt  scoria  cenderung  lebih  ringan dibandingkan  dengan  menggunakan  batu andresit  sebagai  agregat  kasar.  Nilai maksimum    penggunaan    batu    basalt scoria    sebagai    agregat    terjadi    pada ukuran  agregat  batu  basalt  9,50-4,75  mm dengan berat sebesar 7.850 gr. Selisih berat benda  uji    menggunakan    agregat    kasar batu  basalt  scoria  terhadap  batu  andesit adalah sebesar 400 gr atau sebesar 5,09%.
Density  atau  berat  jenis  benda  uji adalah  perbandingan  berat  jenis  terhadap vokume benda uji. Hasil penelitian menjukkan  bahwa  berat  jenis  benda  uji menggunakan  agregat  kasar  batu  basalt scoria cenderung lebih rendah dibandingkan dengan menggunakan agregat batu  andesit.  Selain  dari  penggunaan agregat,  berat  jenis  benda  dipengaruhi  oleh material  bahan  baku  pembeuatan  beton. Masing-masing  material  yang  digunakan memiliki masa jenis yang berbeda, sehingga  hasil  pengukuran  berat  jenis bervariasi antar variasi agregat.
Beban  maksimum  adalah  nilai  beban yang  dapat  di  tahan  oleh  benda  uji  saat ditekan  pada  alat  UTM.  Beban  maksimum di  ukur sesaat  setelah benda uji mengalami kehancuran ketika diberikan beban oleh alat uji.  Penggunaan  agrekat  kasar  batu  basalt scoria  yang  berukuran  9,50-4,75  mm memiliki  beban  maksimal  tertinggi  yaitu sebesar  75.525,34  Kg.  Beban  maksimal yang  dihasilkan  oleh  benda  uji  akan berpengaruh  terhadap  hasil  kuat  tekan. Beban maksimal berbanding lurus terhadap kuat  tekan  benda  uji,  semakin  tinggi  beban maksimal  akan  semakin  tinggi  kuat  tekan yang dihasilkan.
Benda    uji    yang    digunakan    dalam penelitian    berbentuk    kubus    dengan
dimensi  15x15x15  cm  sehingga  kuat  tekan dinyatakan  dalam  kg/cm2.  Berdasarkan hasil  uji  kuat  tekan  menggunakan  alat  uji UTM  menunjukkan  bahwa  penggunaan agregat  kasar  batu  basalt  scoria  berukuran 9,50-4,75mm  menghasilkan  kuat  tekan tertinggi hingga 335,66 kg/cm2. Kuat tekan tersebut  merupakan  rata-rata  pengukuran kuat  tekan  dari  2  benda  uji  pada  umur  28 hari.
Penggunaan    batu    basalt    scoria sebagai    agregat    kasar    pada    pembuatan beton  mengalami  peningkatan  sebesar 0,25%  dibandingkan  dengan  menggunakan agregat  kasar  batu  andesit.  Hal  ini membuktikan  bahwa  batu  basalt  scoria memiliki  kualitas  lebih  baik  dibandingkan dengan  dengan  menggunakan  batu  andesit. Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bawah ukuran agregat batu basalt scoria  paling  optimum  adalah  9,50  -4,75 mm pada desain campuran beton K-250.
Agregat  kasar  batu  basalt  scoria menghasilkan  nilai  kuat  tekan  lebih  tinggi dibandingkan  dengan  agregat  kasar  batu andesit.    Batu  basalt  scoria  lebih  mudah diperoleh  dan  harga  lebih  terjangkau dibandingkan dengan batu andesit. Sehingga  penggunaan    batu    basalt    scoria sebagai    agregat    kasar    memiliki keunggulan,  serta dapat meningkatkan nilai ekonomis batu basalt scoria itu sendiri.

## V. KESIMPULAN DAN SARAN

## Kesimpulan
Berdasarkan  hasil  penelitian  maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Variasi ukuran agregat kasar berpengaruh  terhadap  kuat  tekan  yang dihasilkan  pada  mutu  beton  K-250 yang  ditunjukkan  dengan  perubahan hasil uji kuat tekan pada semua variasi benda uji dengan ukuran (1). 1,18-2,75 mm,  (2).2,75-4,75  mm,  (3).4.75-9,5
mm  dan  batu  andesit  dengan  ukuran (1). 0.5 cm, (2).1-2 cm, (3).2-3 cm .
2. Berdasarkan  hasil  uji  kuat  tekan  pada masing-masing  variasi  ukuran  agregat kasr  yang  digunakan  dapat  diketahui bahwa  penggunaan  batu  basalt  scoria dengan ukuran 9,50-4,75 mm memiliki kuat tekan paling tinggi sebesar 335,66 Kg/cm2.  Sehingga  dapat  disimpulkan bawah  ukuran  agregat  paling  optimum adalah  mengunakan  ukuran  9,50-4,75 mm untuk beton mutu K-250.
3. Hasil  uji  kuat   tekan  umur  3,7  dan 28    hari    menunjukkan    bahwa penggunaan  agregat  kasar  batu  basalt scoria  pada  ukuran  2,75-1,18  mm menghasilkan  kuat  tekan  berturut-turut adalah 130,36 kg/cm2, 157,14 kg/cm2, dan  234,51  kg/cm2  sedangkan    pada ukuran  4,75-2,75    mm  menghasilkan kuat    tekan    berturut-turut  adalah 136,96  kg/cm2,  145,97  kg/cm2,  dan 282,80 kg/cm2  dan pada ukuran 9,50- 4,75  mm  menghasilkan  kuat  tekan berturut-turut  adalah  197,87  kg/cm2, 356,17  kg/cm2,  dan  234,51  kg/cm2 dengan  peningkatan  kuat  tekan  32- 38%.

## Saran
Bila  suatu  saat  batu  Andesit  mulai langka  mungkin    Batu    Basalt  Secoria  bisa di gunakan sebagai alternatif sebagai bahan campuran  agregat  kasar  untuk  produksi beton  K-250.  Ukuran  agregat  kasar  yang disarankan  yaitu  9,50-4,75  mm.  Pada desain  campuran  beton  K-250  dengan menggunakan  agregat  kasar  batu  basalt scoria  mampu  menghasilkan  kuat  tekan hingga 335,66 kg/cm 2 .

## DAFTAR PUSTAKA
Bondan  SDR.  2019. Teknik  Pengujian  Kuat Tekan  Beton .  Retrieved  from  Indo
Digital: https://indo- digital.com/teknik-pengujian-kuat- tekan-beton.html
ESDM.  2015. Indonesia  Mineral  and  Coal Information  2015. Jakarta:  Direktorat Jendral EDSM Republik Indonesia.
Herdiansyah,  &  Pangaribuan,  M.  R.  2013. Pengaruh  Batu  Cadas  (Batu  Trass) Sebagai  Bahan  Pembentuk  Beton Terhadap  Kuat  Tekan  Beton. Jurnal Inersia Vol.5 No.2 , 12.
Kasjono.  2009. Analisis  Multivariat  untuk Penelitian. Jakarta: Andi Offset.
Komarudin.  2001. Ensiklopedia  Manajemen, Edisi IX. Jakarta: Bumi Aksara.
Militinky,  J.,  &  Kovacic,  V.  1996.  Ultimate
Mechanical  Properties  of  Basalt Filaments. Texs.  Res.  J.  66  (4) ,  225-
229.
Munir.  2017. Guru  Sipil .  Retrieved  from
Pengertian Agregat dan Klasifikasinya (Material
Beton): https://www.gurusipil.com/pengertian- agregat-dan-klasifikasinya/
Pangaribuan, B. 2012. Cement Manufacturing
Process.
Jakarta: PT Holcim
Indonesia.
PBI.  1971. Peraturan  Beton  Indonesia. Jakarta: Kementerian
Pekerjaan Umum RI.
Salim,  P.,  &  Salim,  Y.  2002. Kamus  Bahasa Indonesia Kontemporer. Jakarta:
Modern English Press.
Shrivastav,  P.  K.,  &  Tare,  K.  2015.  Basalt
Fibre Reinforced Concrete an Alternative  to  the  Synthetic  Fiber Reinforced Concrete. IJSRD – International Journal  for  Scientific Research & Development Vol. 3, Issue
01 , 316-319.
Wang,  C.-K.,  &  Charles,  S.  1993. Desain Beton Bertulang. Jakarta: Erlangga.
Widojoko,  L.,  &  Rajiman.  2011.  Kinerja
Mortar Abu Batu Basalt Scoria dengan Menggunakan Semen Serbaguna Baturaja dan Superplasticiser Structuro  335. Jurnal  Teknik  Sipil
UBL Vol. 2 No. 1 , 79-87.